408 Sitzungsberichte. 



Die Ursache der Wandelbarkeit dieser und anderer Eigen- 

 schaften des Eisens sind kleine Abänderungen der chemischen 

 Zusammensetzung, ferner die Temperatur, in der das Eisen sich 

 befindet, dann aber auch der Wärmegrad bei der Herstellung, und 

 schließlich die Geschwindigkeit, mit der bestimmte Temperatur- 

 intervalle vom Eisen bei seiner Herstellung durchlaufen wurden. 

 Die Verhältnisse liegen also durchaus nicht einfach, und auch die 

 Aufgabe, die physikalisch-chemischen Verhältnisse des technischen 

 Eisens kurz und bündig klarzulegen, ist gerade keine leichte. Ein 

 idealer Schlüssel für das Verständnis des Stoffes ist uns aber ge- 

 geben durch ein von Professor Roozeboom entworfenes Diagramm, 

 das der Vortragende nach und nach bei der Schilderung der tech- 

 nisch wichtigen und wissenschaftlich bedeutsamen Eigenschaften 

 des Eisens entwickelte. 



Bereits das chemisch reine Eisen, der Ferrit der Metallo- 

 graphen, ist ein -hochinteressanter, wechselreicher Stoff, insofern 

 er nämlich außer der flüssigen Modifikation im bereits festen Zu- 

 stande noch drei ganz verschiedene Abarten aufweist, das «-Eisen, 

 das /?-Eisen und das y-Eisen, die bei bestimmten Temperaturen in- 

 einander und zwar mit rückkehrbarer Umwandlung übergehen. Ein 

 drastischer Unterschied zwischen «-Eisen und ß-Eisen liegt darin, 

 daß nur ersteres magnetisierbar ist, also eine Eigenschaft besitzt, 

 auf der ein gut Teil unserer Elektrotechnik beruht. Das /?-Eisen 

 ist nicht magnetisierbar, wie der Vortragende experimentell an einem 

 Drahtnagel vorführte. Das y-Eisen hat die wissenschaftlich sehr 

 bedeutsame Eigenschaft, Kohlenstoff in sich aufzunehmen und mit 

 ihm eine „feste Lösung" zu bilden. Dem «-Eisen und /?-Eisen 

 geht diese Eigenschaft ab. 



Es werden die erwähnten Temperatur-Umschlagspunkte durch 

 Gehalt des Eisens an Kohlenstoff außerordentlich stark beeinflußt. 

 Der Punkt, bei welchem flüssiges Eisen anfängt, sich zu verfestigen 

 (beim reinen Eisen also der Schmelzpunkt von 1540 Grad), wird 

 durch Kohlenstoffgehalt der Schmelze enorm erniedrigt; er sinkt 

 bei einer Führung der Schmelze von 4,3 Prozent Kohlenstoff um 

 mehrere hundert Grad, nämlich auf 1130 Grad. Auch die Über- 

 gänge des y-Eisens in die ß- bezw. «-Form spielen sich bei Gehalt 

 an dem so energisch wirkenden Kohlenstoff bei tieferen Tempera- 

 turen ab. Ähnlich wirkt Nickel; ja, es kann durch Zusatz dieses 

 Metalls zur Schmelze sogar ein bei gewöhnlichen Temperaturen 

 gar nicht magnetisierbares Eisen hergestellt werden, was hinsichtlich 



